C H Y M I E. 



ABREGfi DES ME MOIRES 



f.uitive. En effet, pour quelle reuiTilTe bicn, on eft oblige de reduire en 

 lame mince le morceau de metal qu'on veut effayer , afin qu'il prefente 

 plus de lutface i Tacide, & qu'il en (bit penetre plus aifement : on roulc 

 Annie tJjS^ enfuite la lame en cornet, pour quelle conlerve fa forme, & quelle ne 

 fe brife point par I'adtion de I'eau-forte, par Ics mouvemens qu'on donne 

 au vafe , par celle des nouvelles eaux fortes qu'on y ajoute •, ce cornet 

 metallique eft fragile apres I'operation •, il faut cependant le faire pailcr danS 

 un creufet, oil par le recuit il prend alfez de conliftance pour etre pele. 

 Quelque precaution que Ton prenne durant ces operations , le cornet peut 

 fe brifcr, le matras'^eut fauter, & alors il faut recommencer I'operation-, 

 il peut meme (ce qui eft plus facheux) fe detacher du cornet quelques 

 parties qui echappent k I'operateur, & alors I'effai donneroit un titre au- 

 deffous du vrai. 



Voici maintenant la m^thode que M. Tillet a imaginee pour obvier ^ 

 ces deux inconvensens , & qu'il expofe dans ce memoire ■■, il place dans 

 un cylindre d'un metal inalterable dans I'eau-forte , le cornet qu'il veut 

 effayer ; les deux bafes de fon cylindre font fermees par deiix viroles per- 

 cees d'un trou, & le cylindre lui meme, forme par une lame qui fait ref- 

 fort , & qui n'eft pas foudee , a une fente longitudinale par laquelle I'eau- 

 forte peut penetrer. Lorfque le depart eft temiine, on fait recuire le cor- 

 ret dans fon etui , & I'operation s'acheve fans rifque : fi le matras caffe ,' 

 on remet I'etui dans de nouvelle eau-forte , & on reprend I'operation ail 

 point oil elle etoit avant I'accident. On a foin de placer dans le meme 

 matras un autre cornet forme d'un alliage d'or & d'argent, dont on con- 

 noit le titre •, on le foumet aux memes operations que le cornet d'eilai : 

 lorfque Ton croit I'operation finie , on retire du matras I'etui qui contient 

 ce cornet d'experience , ^ I'aide d'un fil d'or qui y eft attache •, on le fait 

 recuire, on pefe ce cornet, & s'il a exadlement le poids qu'il doit avoir, 

 on eft fiir de la bonte de I'eflai : finon , Ton remet le cornet d'eflai fur le 

 feu avec de nouvelle eau-forte, & on acheve I'operation. 



II ne pouvoit y avoir centre cette methode que deux difEcultes. 

 1°. Le cornet d'eflai d'epreuve pourroit s'attacher i I'etui pendant Ic 

 recuit, & cet inconvenient feroit perdre une partie des avantages de la 

 nouvelle methode, puifqu'il faudroit alors titer le cornet de I'etui avant 

 de recuire, & que dans cette manipulation on pourroit ou le brifer, ou 

 en laifier egarer quelque petite partie ; mais cet accident qui auroit lieu 

 fi on fe fervoit de cornets d'or pur ou allie d'argent ou de cuivre, cefle 

 d'etre i craindre fi on fe fert d'or gris , c'eft-i-dire d'or allie de fer dans 

 ccrtaines proportions : ^ la verite, apres quelques operations, le fc^r eft un 

 pen attaque, la furface de I'etui reprend la couleur d'or, & I'adherence 

 pourroit avoir lieu; mais, en fe fervant d'etuis de platine pure, on evitera 

 cet inconvenient, qui obligeroit ^ changer d'etui, & qui pourroit ptut- 

 Ctre faire craindre qu'il ne fe collat au cornet quelques parties de chaux 

 de fer. La platine eft inalterable dans I'eau-forte , & M. le comte de 

 Sikingen nous a inftruits des nioyens de la forger & de la laminer. M. le 



